1056 Porzellan 



Fiir die Porzellanindustrie gut geeignete den, besonders in England und Frankreich 



Quarze finden sich z. B. in Norwegen. docli der aus Orthoklas und Quarz bestehende, 



kominen auch in Deutschland vielfach Quarz- unverwitterte oder teilweise in Kaolin um- 

 lager von geniigender Reinheit vor. Sehr , gewandelte Pegmatit (Cornish stone) 



haufig werden reine Quarzsande verwendet, verwendet. Auch der sogenannte Birken- 



wie sie z. B. bei Hohenbocka in der Lausitz, felder Feldspat, ein zum Teil kaolinisierter 



Herzogenrath bei Aachen, Ddrentrup in Felsitporphyr, bildet einen ahnlichen Feld- 



Lippe und an anderen Stellen gefunden wer- spatersatz. Andere Produkte, die groBten- 



den. Der schon oben erwahnte Geyserit teils aus Quarz bestehen und diesen oft billig 



findet sich im Taunus bei Dorrberg. zu ersetzen vermogen, sind die sogenaunten 



Die Priifung der Kieselsaurematerialien Porzellansande, die neben Quarz wech- 



auf ihre Verwendbarkeit in der Porzellan- selnde Mengen von Feldspat und Kaolin 



Industrie hat in erster Linie auf farbende enthalten. Natiirlich muB die Zusammen- 



Bestandteile, insbesonclere Eisen, zu acbten setzung aller dieser Materialien stets genau 



und geschieht am einfachsten durch Vor- bekannt sein und bei der Herstellung der 



nahme einer Brennprobe im Porzellanofen Porzellanmasse beriicksichtigt werden. 

 bei 1400 bis 1450 C. Weniger fiir Porzellanmassen, als fiir 



6) Feldspat. Zur Porzellanherstellung -glasuren kominen ferner als Rohmaterialien 



wird hauptsachlich Kalifeldspat verwen- noch kohlensaurer Kalk in Form von Mar- 



det, entweder in Form von Orthoklas oder mor, Kalkspat oder Kreide. Magnesit 



Mikroklin. Hauptbedingung ist auch in und Dolomit in Betracht. Wie bei alien 



diesem Falle die mb'gJichste Abwesenheit anderen Materialien, ist auch bei diesen 



ci>r]ihaltiger Mineralien. wie Turmalin, eine weiBe Brennfarbe, d. h. die Abwesen- 



Biotit u. clgl., deren Yorhandensein sich beim heit gro'Berer Mengen eisenhaltiger Bei- 



Brennen von Feldspatstiicken leicht durch mengungen, Haupteriordernis. 

 das Auftreten brauner oder scbwarzer Flecken 2b \ Fabrikationsgang. Die ublichen 



bemerkbar macht, Die techmsch wertvollste Hartporzellanmassen. welche iin Gegen- 



Eigenschaft des Kalifeldspates ist seine satz zu den SOS enannten Weichporzellanen 



leichte Schmelzbarkeit ; durch Langeres Er- tonsubstanzreich sincl und bei Temperatiiren 



hitzen auf 1150 bis 1160 C kann er unter tiber 13 5 o Q ^ Segerkegel 12) gebrannt 



einer Yolumzunahme von 8 bis 9% in den werc i erir s t e llen ein inniges Gemisch von 



amorphcn Zustand iibergefiihrt werden. Kaolin, Quarz und Feldspat dar. Die Zu- 



Seine Viskositat ist bei dieser Temperatur samm eusptzung schwankt etwa innerhalb der 



noch aufierst groB; eine merkbare Visko- G ren zen 40 bis 65 % ,,Tonsubstanz", 10 bis 



sitatsandeiung, d. h. Erweichiniu r . tntt bei 30% Quarz und 15 bis 35 Feldspat. Quarz 



Anwendung feinsten Feldspatpulyers erst un( j F e id S p a t kominen in fein gemahlenein. 



gegen 1200 C ein. Bei etwa i.250 bis 1300 C Kaolin in geschlammtem Zustand zur Ver- 



(Segerkegel 9 bis 11) schnnlzt det Kahfeld- we ndung. Die Bestandteile werden sorg- 



3pat zu einem zahfliissigen Glase, welches bei f a ] t jg na 3 gemischt und der entstehende 



Gegenwart griiBerer Mengen Albit triibe, Masseschlamm in Filterpressen vom Ueber- 



sonst jedoch klar und durchsichtig ist, Das schu g des Wassers befreit, so daR die zuriick- 



spezifische Gewicht dieses Glases betragt bleibende Masse bequein formbar ist, ohne 



2,35 bis 2,40. jedoch beim Kneten an den Handen zu kleben. 



Fein gemahlener Kalifeldspat, wie er zur Der Wassergehalt derartiger Massen betragt 



Herstellung der Porzellanmasse verwendet durchsehnittlich gegen 20 und wachst mit 



wird, erlefdet (lurch AVasser eine geringe dem Gehalte an plastischem Material (Kaolin 



Zersetzung und reagiert claher stets alkalisch. oder Ton). Langeres Lagern und starkes 



Brauchbare Fehlspate finden sich z. B. Durchkneten der "Masse erhohen die Bild- 

 IH> undei-s in NorwegenlTvedestrand, Arendal, samkeit, teils infolge besserer Durchdnngung 

 Siitersdalen, Christiania, Bergen, Kalstadt mit Wasser, teils infolge der chennschen Lin- 

 hci Kia-croe) und in Schweclen an der Ost- wirkung des Wassers und der Zersetzung 

 kiiste, im Siiden und auf der Insel Ytterby. dcr nie ganz fehlenden organischen Sub- 

 Audi Bayern (Tirscheiireuth, Weiden) und stanzen: diese bei der Lagerung sich ab- 

 Bohmen (Marienbad, Plane) lief ern, wenn auch spielenden Prozesse bediirfen jedoch noch 

 in geringerer Menge, Feldspate, wclclic sich naherer Aufklarung. 



vielfach durch ciiu'ii liolu-n Xjitrnngelialt und D; e Fonngebung geschieht racist mit 



leichterc Schmelzbarkeit auszeichnen. Hilfe von Gipsl'ormen. und zwar bei Gegen- 



e) Sonstige Rohmaterialien. Reiner standen von rundem Querschnitt auf der 



Quaric and reiner l-'eldspat kiinm-n "ft vnr- Drehscheibe unter Yerwendung von Metall- 



teilhaft durch sole-he Geslcinc ersetzt werden, schablonen. Die (ripsfonnen wirken in dop- 



dii' diese Mineralien gemeinsam enthalten. peltem Sinne: sie entziehen infolge ihrer 



Ai- l-Vldspatersatz win! in manchen Gegen- Porositiit der feuchten Masse Wasser, und 



